Die Silberextraction in Tajowa, 
413 
Bei der ersten für diese Versuche bestimmten Lechpost von 300 Centnern 
wurde die Vorröstung derart geleitet, dass die mit 8 Feuern gerösteten Leche 
das Ansehen eines gut gelungenen Rostes hatten, und nur sehr wenig einzelne 
Körner metallischen Kupfers zu sehen waren. Die vorgerösteten, hierauf wie ge- 
wöhnlich gestampften, gemahlenen und gesiebten Mehle wurden in die untere 
Etage des Flammofens eingetragen und die Feuerung mit steigender Intensität 
anfangs durch 3 Stunden unterhalten. Die Wasserprobe war rein, worauf der 
Kohlzuschlag von 2 Procent, und nach 2 Stunden der Salzzuschlag erfolgte. Da 
hierbei die Röstung einen vollkommen befriedigenden Verlauf nahm, Laugung 
und Fällung gut gingen und die Rückstände nur l 1 / 4 Quintei hielten, so wurde 
die Röstzeit herabgesetzt und die gargerösteten und chlorirten Mehle in den 
kalten Ofen Nr. 2 zum Auskühlen übertragen, so dass am Ende es möglich wurde, 
in einer Etage eines Flammofens in 24 Stunden von diesen vorgerösteten Lechen 
mit nur 4 Mann ebenso viel aufzubringen, als bei der sonst gewöhnlichen Röstung 
in 2 Flammöfen mit 4 Etagen mit 16 — 20 Mann von rohen Lechen in derselben 
Zeit. — Ich versuchte auch, einen Theil der in Haufen vorgerösteten Leche im 
Ofen Nr. 1 gar zu rösten und dann im Ofen Nr. 2 zu chloriren, wobei recht 
günstige Resultate erreicht wurden. 
Die Auslaugung und Fällung ging anfangs etwas unrein, da die Lauge viel 
Kupferchlorür enthielt. Die Rückstände waren zufriedenstellend. Bemerkenswerth 
war hierbei, dass die Auslaugung des Silbers, die sonst immer gleich anfangs am 
stärksten erfolgte, erst nach 1 — 2 Stunden nachdem Einsetzen begann, wahr- 
scheinlich in Folge einer Zersetzung des Chlorsilbers durch das Kupferchlorür. 
Die Resultate dieses ersten Versuches waren hinsichtlich der Beseitigung 
der gefürchteten Hindernisse und der Erreichung des angestrebten Erfolges in 
ökonomischer Hinsicht sehr befriedigend, nur war der Metallabgang nicht der 
Erwartung entsprechend. 
Es wurden hierauf 1000 Centner Rohleche wie früher in 8 Feuern vorge- 
röstet, und hierzu eine neue Rostsohle vorgerichtet, um jeder Verzettlung mög- 
lichst vorzubeugen. Die vorgerösteten Leche wurden in der unteren Etage des 
Flammofens durch 1 Stunde gargeröstet; Auslaugung undFällungging vollkommen 
entsprechend, die Rückstände hielten gleiehmässig 1 — 1% Quintei. 
Eine Ausnahme von diesem sehr günstigen Gange des Processes machten nur 
die letzten Partien, welche die auf der Rostsohle gelegenen Leche enthielten. 
Durch die grössere Hitze auf der Sohle hatte sich nämlich beim letzten Feuer 
etwas metallisches Kupfer gebildet, welches in äusserst feinen Körnern durch 
alle Siebe bei der Stampfe und der Mühle durchging, und auch nach der Röstung 
im Flammofen in denMehlen ganz deutlich zu erkennen war. Diese Mehle wurden 
daher nach der Chloration noch einige Zeit mit Salzlauge befeuchtet und an der 
Luit liegen gelassen, um das Kupfer zu chloriren. 
Für die Fällung wurden, in Folge des ersichtlich gewordenen Bedarfes, 
2 neue Fällsysteme, jedes zu 3 Bottichen, aufgestellt, so dass für die Fällung nun 
6 Systeme mit zusammen 18 Bottichen und 20 Lutten bestanden. 
K. k. geologische Reiehsanstalt. "..Jahrgang 1834. II. 
53 
